II. MARCHAND — TRAITEMENT ÉLEGTHO-TIIEIIMIQUE DES MINEIIAIS DE FEU 



/. iO 



Néanmoins, il est dûment établi que les uiincrais 

 canadiens, la magjiélile particulièrement, peuvent 

 être traités dans le four électrique aussi économi- 

 quement que l'hématite; que F on peut transformer 

 des minerais contenant beaucoup de soufre en fonte 

 nen ayant que quelques centimillièmes, et que l'on 

 peut régler à volonté la teneur en silicium. 



S 2. — Traitement de la pyrrhotine. 

 Production du ferro-niekel. 



Le traitement de la pyrrhotine nickelifère grillée 

 n'a l'ait l'objet que d'expériences assez restreintes; 

 mais, après la conclusion de ces expériences, le four 

 Héroult et ses accessoires ont été acquis par la Lake 

 Superior Corporation qui les a employés à la fabri- 

 cation du ferro-nicivel, en en laissant entièrement 

 le service aux ouvriers qui avaient été chargés de 

 desservir le four pendant les expériences de 

 MM. Haanel et Héroult. 



L'appareil a fonctionné avec une régularité par- 

 faite; l'électrode ne demande pour ainsi dire aucune 

 surveillance, et le produit obtenu est de qualité 

 uniforme et excellente. 



On peut donc dire que cette application est immé- 

 diatement réalisable en pratique. M. E. A. Sjôstedt, 

 métallurgiste en chef de la Lake Superior Power 

 Company, a signalé qu'après avoir apporté au four 

 quelques modifications de détail, notamment dans 

 le support de l'électrode, il a pu obtenir d'une façon 

 régulière, par jour, 2.700 livres de ferro-nickel à 

 0,01 »/o de S et 5 — il % de Ni. 



Le traitement a été changé dans la suite en modi- 

 liant la quantité de chaux employée. 



Au !"■ août 1906, l'installation avait déjà fourni 

 168 tonnes de ferro-nickel. 



Sur une période de cent quinze jours de service 

 régulier, on a obtenu loi toimes, avec une tension 

 moyenne de 38 volts, un courant de -i.800 ampères, 

 la production étant de 3,96 tonnes par 1.000 ch.- 

 jours. 



On a employé par tonne de produit : 



2 tonnes de minerai (pyrrhotine grillée contenant 

 2 V„ de S) ; 



1.500 livres de calcaire; 



1.200 livres de charbon de bois; 



40 livres d'électrode. 



On peut donc produire avec la pyrrhotine grillée 

 un ferro-nickel ne contenant pas de soufre et de 

 très bonne qualité. 



§ 3. — Traitement des minerais titanifères. 



Une expérience faite au moyen de minerais con- 

 tenant 17,82 "/o d'acide titanique, et qui a donné 

 de la fonte de bonne qualité, a établi que fon peut 

 traiter électrothermiquement avec succès des 

 minerais contenant jusqu'à 5 »/„ d'acide titanique. 



nnVLE ON nA!E l:tS SCiEX:iS, 1CÛ9. 



§ 4. — Emploi du charbon de bois 

 comme réducteur. 



Le charbon ne doit pas être mélangé au minerai 

 et façonné avec celui-ci en briquettes; il est admi- 

 rablement approprié au traitement électro-métal- 

 lurgique et remplace des plus avantageusement les 

 briquettes et le coke. 



Les quantités de charbon de bois nécessaires dans 

 les expériences ont été un peu élevées; mais cela 

 provient de la qualité généralement très mauvaise 

 du combustible utilisé, et surtout de ce que, séjour- 

 nant trop longtemps à la partie supérieure du four, 

 ce combustible s'y consumait inutilement. 11 serait 

 aisé d'éviter ce défaut. 



En résumé : On peut employer comme réduc- 

 teur, sans avoir à le briquetter avec le minerai, du 

 charbon de bois fabriqué au moyen de déchets de 

 scieries, de bois inutilisable à d'autres usages, ou 

 du coke de tourbe. 



S o. — Consommation d'électrodes. 



L'électrode de 920 livres dont il a été question a 

 permis de travailler deux cent cinquante heures 

 quarante-cinq minutes, pendant lesquelles il a été 

 produit 37.863 livres de fonte grise et 4.848 de fonte 

 blanche, soit au total 42.711 livres. 



Elle aurait pu être utilisée davantage. De plus, sa 

 partie supérieure, qui n'était pas protégée, aurait 

 pu être mise à l'abri et ne pas être consumée comme 

 elle l'a été. 



A la fin des opérations prémentionnèes, il restait 

 de cette électrode 472 livres, mais la partie réelle- 

 ment brûlée dans le four n'est que 381,26 livres, 

 soit, par tonne de fonte produite, une consommation 

 de 17,85 livres. 



§ e. 



Fonctionnement. 



Il a été constaté que le four fonctionne le mieux 

 quand la température est très élevée à proximité 

 de l'électrode et qu'à ce point de vue la formation 

 d'une couche de laitier calcaire, peu fusible, conte- 

 nant du carbure de calcium, sur les parois du 

 creuset, est des plus favorables, en empêchant les 

 dérivations de courant. 



S "• — Construction à adopter. 



La plus grande capacité que l'on puisse actuel- 

 lement réaliser est de 2.000 chevaux'. 



Un four de cette capacité, pour être commercial, 

 devrait être construit en tenant conqite des iudica 

 lions suivantes : 



1° La partie supérieure devrait être modilièe de 

 manière à permettre le chargement mécanique; 



2" 11 faudrait faire en sorte que le charbon de 



' (In a monte- un four de oetle capacité à Baird (California). 



10- 



